( i36i ) 



tent hors de doute l'existence d'un acide suroxygéné du molybdène. J'in- 

 diquerai prochainement par quels procédés il est possible d'isoler cet acide 

 et quelles sont ses propriétés. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la reproduction de la leucile. 

 Note de M. A. Duboin, présentée par M. Troost. 



V Leucile. — J'ai reproduit la leucite par diverses réactions effectuées 

 en présence du fluorure de potassium fondu, un excès de ce corps jouant 

 le rôle de dissolvant. 



» I. Du fluorhydratede fluorure de potassium est amené à l'état de fusion 

 dans un creuset. 



» J'ai chauffé, d'abord lentement, puis jusqu'à la température du ronge 

 clair, du fluorhydrate du fluorure de potassium. Lorsque le fluorure de 

 potassium, résultant de la décomposition du sel, était amené à l'état de 

 fusion tranquille, j'y projetai de l'alumine qui paraissait inattaquée; puis, 

 par petites portions, de la silice jusqu'à ce que toute l'alumine fut 

 dissoute. 



» Après refroidissement lent, la masse était reprise ])ar l'eau et aban- 

 donnait des cristaux de leucite, remarquables par leurs dimensions, les 

 arêtes de quelques-uns atteignant plusieurs millimètres. 



» IL J'ai constaté qu'on pouvait provoquer la dissolution de l'alumine 

 en remplaçant la silice par du Huosilicate de potasse. La masse, maintenue 

 à l'état de fusion tranquille, commence, au bout d'une demi-heure, à 

 laisser déposer des cristaux. On voit se former, au fond du creuset, des 

 centres de cristallisation autour desquels se groupent rapidement des 

 cristaux aussi gros que dans l'expérience précédente. Après refroidisse- 

 ment lent et reprise par l'eau, on voit qu'il s'est formé deux produits. Les 

 analyses montrent que le second produit est un fluorure double d'alumi- 

 nium et de potassium dont j'ai été ainsi amené à faire l'étude et qui m'a fourn i 

 un troisième procédé que je signale, car des expériences dont les résultats 

 seront publiés plus tard me portent à croire qu'il est susceptible d'une 

 grande généralité. Rappelons, auparavant, que M. Hautefeuille, dans les 

 expériences qui lui ont donné la leucite par fusion des éléments dans le 

 vanadate de potasse, avait observé que le fluosilicate de potasse augmen- 

 tait la vitesse de cristallisation. 



» IIL J'ai projeté un excès de silice calcinée dans un bain fondu com- 



C. K., iSgî, I" Semestre. (T. CXIV, N» 23.) 17^ 



